SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. i 97 



mais line difTolution qui verdit a peine. L'acide des fourmis paroit 

 n'attaquer ni le regule, ni la chaux , ni le nickel recemment preci- 

 pitc ; cependant il convertit enfin ce dernier en une matiere faline 

 par le fecours de la clialenr. Le fuc dc citron n'a aucune action fur le 

 nickel , non plus que U fd fedatif, tel qu'on le connoit jufqu'a 

 ce jour. Lcs alkalis volatil & jixe diliolvent le nickel ) le premier, 

 fous une couleur bleue ; le fecond , fous une couleur jaunane, mais 

 en petite quantite ; tandis que tous les acides en recoivent une teinte 

 verte tres foncee. II fain meme que cette vettu de colorer foit tres- 

 puilTante , puifque le premier regule ( §. 11 ) offre les memes ceintcs 

 que le plus depure. Ces richelles de couleur conviennent parfaite- 

 ment a une grande quantite de matiere comprife fous un petit vo- 

 lume. 



c ) Le nickel eft d'autant plus difficile a fondre qu'il eft plus pur; 

 de forte que le plus pur regule que nous avons obtenu , exige prefque 

 le meme degre de feu que le fer de forge. II entre aifement en fu- 

 fion avec les autres metaux ; mais la difette de cette matiere ne nous 

 a pas permis d'examiner tous les phenomenes qui en relultent. Ob- 

 fervons feulement , en general, que le regule impur ne pent con- 

 tracter aucune union avec I' argent; ce qui depend du cobolt ; puif- 

 qu'etant depouille de celui-ci , il s'y mele ties- facilement a parties 

 egales , fans en alterer beaucoup la blancheut ni la dudilite. Ce me- 

 lange communique au borax une couleur d'hyacinthe , lorfqu'on le 

 fond avec lui. Le cuivre s'unit plus difficilement au nickel, avec le- 

 quel il forme une maffe rougeatre , ductile , qui donne un vcrre cou- 

 leur d'hyacinthe enfanglantee. Notre demi- metal, uni avec partie 

 egale , ou meme avec une plus grande quantite d'e'tain, ne donne 

 qu'un melange caflant; en quoi , le nickel differe encore du cobolt. 

 Nous n'avons pu l'amalgamer avec le mercure par le moyen de la tri- 

 turation. Celui qui eft purifie , fe fond avec le {inc ; mais la mafte 

 eft caftan te. 



Maintenant il pourroit paroitre douteux fi le nickel doit ctre 

 range parmi les metaux duclriles ou cafTans. Le fer de forge eft prefque 

 roujours caftant ; de forte qu'il eft tres-fingulier qu'il devienne duc- 

 tile , lorfqu'on 1'unit au nickel. 



Le nickel depure fe calcine tres- difficilement a la mcchode ordi- 

 naire, fous la voute du fourneau docimaflique. 11 n'acquiert meme 

 par cette voie , qu'une couleur brune •, au lieu qu'il en prend une 

 verte par le moyen du nitre , qui le prive mieux de fon principe 

 inflammable. Sa chaux vittifiee avec du borax developpe une cou- 

 leur d'hyacinthe que 1'adtion du feu long- terns continues fait difpa- 

 roitre entierement , fi elle vient dun regule mal purifie ; de forte 

 qiie le vcrre refte fans couleur , & ne prend qu'une foible teinte 



